er Eintr re ER | gr Br ” De EEE RER a“ 
- %G \ 
en che: Natur des Roheisens ete. 209 
Ru 
was am Ba enaucnlen der Mischung ‚Cu3Sn? entspricht, 
sich aber auch nicht weit von CuSn? entfernt®). | 
Diese Thatsachen finden ihre Bestätigung in anderen 
schon länger bekannten. Eine krystallisirte gelblichweisse 
 Kupfer-Zinnlegirung, deren spec. Gew. — 7,53 und welche 
aus 77,63 Proc. Zinn und 21,88 Proc. Kupfer besteht, 
d. h. Cu Sn? ist, krystallisirt nach Miller in regelmässig 
sechsseitigen Prismen, die senkrecht zur Axe ae 
sind **). 
Diese Legirungen sind isomorphe Mikchtinch von 
sechsgliedriger Form, entstanden aus dem gewöhnlich x 
regulären Kupfer und dem gewöhnlich viergliedrigen Zinn. 
Von viergliedrigen Legirungen sind mehrere be- 
kannt. Schmilzt man Zinn mit Gold zusammen, so ent- 
stehen gut messbare Krystalle, deren Goldgehalt von 
27,5 bis 43 Procent schwankt, d. h. welche — Au Sn9 
bis AuSn5 sind. Sie sind von Miller gemessen wor- 
den***), und stellten nach ihm durch Vorherrschen der 
Endfläche tafelartige Combinationen von Quadratoctaödern 
beiderlei Ordnung dar, die nach der Endfläche vollkom- 
men spaltbar sind. Unter den Octaödern kommen mehrere 
den beim Zinn beobachteten so nahe, dass diese Legirun- 
gen offenbar mit dem Zinn isomorph sind, und das Gold 
darin ebenfalls viergliedrig krystallisirt ist. 
Unter den Hüttenproducten von Schlackenwalde habe 
ich eine Legirung von Zinn und Eisen in feinen Nadeln 
von hellgrauer Farbe gefunden, die zum Theil bunt ange- 
laufen sind. Nach meinen Messungen sind es quadratische 
Prismen mit gerader Abstumpfung der Kanten, so dass 
Winkel von 900 und 1350 immer wiederkehren. Das 
spec. Gew. ist = 7,534. Die Analyse gab 
u 92,01 
Eisen.. 8,05 
700, 06 
*) Kocht man eine solche Legirung mit Chlor wasserntoilli 
so entsteht eine farblose Auflösung, welche Kupferchlorür 
und Zinnchlorür enthält. 
. #®) Poggend. Ann. Bd.36. 3.478. 
ar ra pr. Chem. Bd.84. S. 319. 
Arch.d. Pharm. CLXVI. Bds. 3. Hit. 14 
